C =^3. ) 

 branche; mais dans des Jîls aussi minces que ceux que j'ai dû employer 

 pour produire des allongements suffisants au moyen des poids, l'effet ne 

 s'étend pas beaucoup au delà de la partie contenue dans la spirale , de sorte 

 qu'une branche fut séparément aimantée. Ainsi, quand on fait passer le cou- 

 rant dans le même sens à travers les deux spirales, on obtient un fer à cheval 

 aimanté ayant deux pôles homologues à ses deux extrémités. 



" Il faudrait donc pouvoir opérer sur un fer à cheval fait d'une grosse 

 barre de fer doux et placé tout entier dans une hélice. Mais, malgré l'im- 

 perfection de mon appareil , j'ai pu obtenir des données sur l'action des 

 deux magnétismes, en faisant marcher le courant en sens inverse dans 

 les deux hélices. 



» Toutes ces expériences conduisent aux conclusions suivantes : 

 " 1°. Le courant galvanique produit une diminution momentanée du coef- 

 ficient d'élasticité dans les fils de métal qu'il parcourt, et cela a lieu par son 

 action propre, et indépendamment de la diminution qui provient de l'éléva- 

 tion de température. Cette diminution disparaît entièrement avec le courant 

 lui-même, quelque longue qu'ait été la durée de son action. 



" 2°. La grandeur de cette diminution dépend de la force du courant, et 

 probablement aussi de la résistance que le métal oppose à son passage. 



» 3°. La cohésion des fils est diminuée par le courant; toutefois la varia • 

 bihté de cette propriété ne permet pas de distinguer si cette diminution est 

 due à une action propre du courant ou bien si elle provient seulement de 

 l'élévation de température. 



» 4"- L'aimantation tant australe que boréale, excitée par le passage pro- 

 longé du courant, produit une petite diminution du coefficient d'élasticité 

 dans le fer doux et dans l'acier. Cette diminution persiste en partie même 

 après l'interruption du courant. » 



PHYSIQUE. — Note sur l'irifluence des basses températures sur l'élasticité des 

 métaux ; par M. G. Wertheim. (Extrait par l'auteur.) 



(Commission précédemment nommée.) 



« Dans un premier Mémoire, que j'^i eu l'honneur de présenter à l'Aca- 

 démie, j'ai étudié l'élasticité dès métaux aux températures de i5, de loo et 

 de 20O degrés; il me restait à compléter ces recherches par l'examen de 

 l'élasticité à basse température : c'est ce que je viens de faire l'hiver dernier. 



» Un cylindre de verre de 78 centimètres de hauteur et de 8 centimètres 

 de diamètre, fermé en bas et ouvert en haut, est placé au-dessous de l'étau 



